식품의약품안전처 공고 제2014-208 호
기구 및용기 ·포장 의기준 및규격
일부개정고시 (안)행정예고
2014. 7.24.
식품의약품안전처식품의약품안전처 공고 제2014-208 호
「기구 및용기·포장의 기준 및규격」(식품의약품안전처 고시 제2014-27 호,
2014. 2.13.)을일부 개정함에 있어 국민에게 미리 알려 의견을 듣고자
그취지 ,개정 이유 및주요 내용을 「행정절차법 」제46조에 따라 다음과 
같이 공고합니다 .
 2014 년7월24일
 식품의약품안전처장
기구 및용기 ·포장의 기준 및규격 일부개정고시 (안)행정예고
1.개정 이유
기구 및용기 ·포장의 효율적인 안전관리를 위하여 합성수지제 등이
도장된 금속제 및목재류에 대한 규격을 개선하고 ,국제기준과의 
조화를 위하여 용출시험 조건을 개정하고자 함.또한 ,규격 미설정
유해 물 질의 적 부 판 정을 위 하 여 규격 적 용 규정 을 신 설하 고 ,
폴리에틸렌테레프탈레이트의 안전성 향상을 위하여 아세트알데히드
용출규격을 신설하는 등기구 및용기
 포장의 규격을 재정비하고자 함
2.주요 내용
가.합성수지제 도장 금속제의 기준
 규격 개선 (안Ⅲ.5.)1)합성수지제로 도장된 금속제의 규격 적용 명확화 및합리적인 기준 
개선 필요
2)식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제 ,고무제 또는 도자기제가 
사용된 경우에는 해당 재질의 잔류규격 및용출규격을 적용하도록 
규격 개정
3)합성수지제 도장 금속제의 적용규정 명확화
나.합성수지제 도장 목재류의 기준
 규격 개선 (안Ⅲ.6.)
1)합성수지제로 도장 또는 접착 가공한 목재 식기류에서 유해물질
이검출되어 관리기준 개선 필요
2)식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제 또는 고무제가 사용된
경우에는 해당 재질의 잔류규격 및용출규격을 적용하도록 규격 신설
3)합성수지제 도장 목재류의 안전성 확보
다.용출시험 조건 개선 (안Ⅳ.2.2-6, Ⅳ.2.2-9)
1)용출시험 조건이 국제기준과 조화될 수있도록 개선 필요
2)용출시험용액의 조제시 ,기구 또는 용기
 포장의 통상적인 사용
온도가 70℃미만인 경우에 용출온도를 70℃,통상적인 사용 온도가 
70℃이상인 경우에 용출온도를 100℃에서 시험하도록 규격 개선
3)합성수지제 ,목재류 및전분제에 대한 비소 시험용액 조제시 
침출용액을 물에서 4%초산으로 개정
4)기구 및용기
 포장으로부터의 이행물질에 대한 안전관리 향상
라.기구에 대한 총용출량 시험 조건 개선 (안Ⅳ.2.2-8 나.)1)총용출량 시험 시시험용액 조제에 사용하는 침출용매 종류에 대한 
합리적 개선 필요
2)모든 식품에 사용되는 기구에 대한 침출용매인 물,4%초산 ,
50% 에탄올 및n-헵탄에서 50% 에탄올을 제외토록 시험법 개정
3)검사수수료 등민원불편 개선
마.폴리에틸렌테레프탈레이트에 아세트알데히드 규격 신설 (안Ⅲ.1.1-5,
Ⅳ.2.2-57)
1)폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 제조시 가열
 성형 과정에서 
열분해로 생성될 수있는 아세트알데히드에 대한 관리 필요
2)폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 의용출규격에 아세트알데히드
용출규격을 6mg/L 로신설하고 ,관련 시험법을 신설
3)폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 의안전성 향상
사.규격 미설정 유해물질에 대한 규격 적용 규정 신설 (안Ⅱ.5.라.)
1)합성수지제 재질별 규격에 설정되어 있지 않은 유해물질에 대한
관리기준 필요
2)해당 합성수지제 재질규격에서 규격이 정하여지지 아니한 유해
물질에 관한 적부판정은 잠정적으로 다른 합성수지제 재질의 규격을 
준용할 수있도록 규정 신설
3)합성수지제에 대한 안전관리 향상
아.증발잔류물 명칭 변경 및도자기제 규격표 재작성 (Ⅱ.4.나.,
Ⅲ.1.1-1∼1-38, Ⅲ.2.,Ⅲ.3.,Ⅲ.7.,Ⅳ2.2-8)1)오인하기 쉬운 증발잔류물 용어 개정 및유리제 ,도자기제 등에 대
한규격표 개선 필요
2)국제기준과의 조화를 위하여 증발잔류물을 총용출량으로 개정하고 ,
유리제 ,도자기제 등의 규격표를 알기 쉽게 재작성
3)기구 및용기
 포장의 기준
 규격의 관리 및적용에 도움
3.의견 제출
「기구 및용기 ·포장의 기준 및규격 」일부개정고시 (안)에대하여
의견이 있는 단체 또는 개인은 2014 년8월25일까지 다음 사항을
기재한 의견서를 식품의약품안전처장 (우편번호 :363-700, 주소 :충청북도 
청주시 흥덕구 오송읍 오송 생명 2로187(연제리 643번지)오송보건의료행정타운 
식품의약품안전처 ,참조 :첨가물기준과 ,전화 043-719-2506, 팩스
043-719-2500) 에게 제출하여 주시기 바랍니다 .
가.예고사항에 대한 항목별 의견 (찬․반여부와 그이유 )
나.성명 (단체의 경우 단체명과 그대표자의 성명 ),주소 및전화번호
다.기타 참고사항
- 1 -식품의약품안전처 고시 제2014- 호
「식품위생법 」제9조제1항에 따른 「기구 및용기·포장의 기준 및규격」
(식품의약품안전처 고시 제2014-27 호,2014. 2.13)을다음과 같이 개
정하고자 합니다 .
 2014 년 월 일
 식품의약품안전처장
기구 및용기 ·포장의 기준 및규격 일부개정고시 (안)
기구 및용기 ․포장의 기준 및규격 일부를 다음과 같이 개정한다 .
Ⅱ.4.나.중“증발잔류물의 ”를“총용출량의 ”로한다 .
Ⅱ.5.중라를 다음과 같이 신설한다 .
라.이기준 및규격의 해당 합성수지제 재질규격에서 규격이 정하여지지 
아니한 유해물질에 관한 적부판정은 잠정적으로 다른 합성수지제 재질의 
규격을 준용할 수있으며 ,규격이 중복되는 경우에는 강화된 규격을
적용한다 .- 2 -Ⅲ.1.1-1 다.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.6)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-2 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-3 다.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.4)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-4 다.4)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.5)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-5 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,7)다음에
“8) 아세트알데히드 :6이하 ”를신설하며 ,다.3)중“증발잔류물 ”을
“총용출량 ”으로 하고 ,6)다음에 “7) 아세트알데히드 :Ⅳ.2.2-57 아
세트알데히드 시험법 ”을신설한다 .
Ⅲ.1.1-6 나.2)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.2)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-7 나.2)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.2)중
- 3 -“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-8 나.2)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.2)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-9 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-10 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-11 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-12 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-13 다.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.4)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-14 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중- 4 -“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-15 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-16 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-17 다.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.5)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-18 다.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.4)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-19 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-20 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-21 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
- 5 -“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-22 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-23 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-24 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-25 다.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.4)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-26 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-27 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-28 다.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.5)중- 6 -“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-29 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-30 다.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.4)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-31 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-32 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-33 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-34 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-35 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
- 7 -“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-36 나.1)다)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)
중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-37 나.1)다)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)
중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.1.1-38 나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중
“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.2.나.3)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,다.3)중“증발
잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.3.다.2)중“증발잔류물 ”을“총용출량 ”으로 하고 ,라.5)중“증발
잔류물 ”을“총용출량 ”으로 한다 .
Ⅲ.5.가.중“것을 말한다 .”를“것또는 이에 합성수지제 ,고무제 또는
도자기제 등으로 도장한 것을 말한다 .”로하고 ,나.를다음과 같이 신
설하며 ,“나.”와“다”를각각 “다.”와“라.”로하고 ,다.(종전의 나.)중“면
이합성수지제 또는 고무제로 도장되어 있지 않은 것은 다음 6)부터- 8 -14)까지의 규격을 적용하지 아니할 수있다 .”를“면에 합성수지제 ,고무
제또는 도자기제 등이 사용된 경우에는 해당 재질의 용출규격을 적
용한다 .”로하며 ,6)부터 14)까지를 삭제하고 ,라.(종전의 다.)중6)부
터13)까지를 삭제한다 .
나.잔류규격 (mg/kg)
식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제 ,고무제 또는 도자기제 등이
사용된 경우에는 해당 재질의 잔류규격을 적용한다 .
Ⅲ.6.가.중 “옻나무 (Rhus Vermicifera)에서 ”를 “옻나무 (Rhus
verniciflua)에서 ”로하고 ,“도포한 것을 말한다 .”를“도포하거나합성
수지제 또는 고무제 등으로 도장 또는 접착가공한 것을 말한다 .”로하
며,나.를다음과 같이 신설하고 ,“나.”와“다.”를각각 “다.”와“라.”로
하며 ,다.(종전의 나.)중전단에 “식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제 
또는 고무제 등이 사용된 경우에는 해당 재질의 용출규격을 적용한다 .”를
신설한다 .
나.잔류규격 (mg/kg)
식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제 또는 고무제 등이 사용된 
경우에는 해당 재질의 잔류규격을 적용한다 .
Ⅲ.7.을다음과 같이 한다 .
7.유리제 ,도자기제 ,법랑및옹기류
- 9 -가.유리제
구 분 납카드뮴
액체를채웠 을
때깊이가 2.5
cm이상인
경우가열조리용0.5mg/L
이하0.05 mg/L
이하
가열 조리용
이외용량 600 mL
미만1.5mg/L
이하0.5mg/L
이하
용량 600 mL
이상 3L미만0.75 mg/L
이하0.25 mg/L
이하
용량 3L이상0.5mg/L
이하0.25 mg/L
이하
액체를채울 수없거 나액체를채웠 을때깊
이가 2.5cm미만인 경우8㎍/㎠
이하0.7㎍/㎠
이하
나.도자기제
옹기류
구분 납카드뮴 비소
액체를채웠 을
때깊이가
2.5cm이상인
경우가열조리용0.5mg/L
이하0.05 mg/L
이하0.05 mg/L
이하
(As2O3로서)
(옹기류에
한한다 )가열
조리용
이외용량 600mL
미만2mg/L
이하0.5mg/L
이하
용량 600mL
이상 3L미만1mg/L
이하0.25 mg/L
이하
용량 3L
이상0.5mg/L
이하0.25 mg/L
이하
액체를채울 수없거 나액체를채웠
을때깊이가 2.5cm미만인 경우8㎍/㎠
이하0.7㎍/㎠
이하-
다.법랑- 10 -구분 납카드뮴 안티몬
액체를채웠 을때
깊이가 2.5cm
이상인 경우가열조
리용용량 3L
미만0.4mg/L
이하0.07 mg/L
이하0.1mg/L
이하
용량 3L
이상1㎍/㎠
이하0.5㎍/㎠
이하1㎍/㎠
이하
가열조
리용
이외용량 3L
미만0.8mg/L
이하0.07 mg/L
이하0.1mg/L
이하
용량 3L
이상1㎍/㎠
이하0.5㎍/㎠
이하1㎍/㎠
이하
액체를채울 수
없거 나액체를
채웠 을때깊이가
2.5cm미만인 경우가열조리용1㎍/㎠
이하0.5㎍/㎠
이하1㎍/㎠
이하
가열조리용
이외8㎍/㎠
이하0.7㎍/㎠
이하1㎍/㎠
이하
라.시험방법
1)납:Ⅳ.2.2-1납시험법 나.용출시험
2)카드뮴:Ⅳ.2.2-2카드뮴시험법 나.용출시험
3)비소 :Ⅳ.2.2-9 비소 시험법
4)안티몬 :Ⅳ.2.2-10 안티몬 시험법 나.용출시험
Ⅳ.2.2-6 중가.,라.,마.,바.및아.를각각 다음과 같이 한다 .
가.합성수지제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액체를넣을수있는 형태로된기구 ․
용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다 )
 70℃로가온한 침출용액을 가득채워 시계접시로덮고70℃를
유지하면서 30분간방치 한후침출용액을추가하여 처음의 액량으
- 11 -로맞춘 액을 시험용액으로 한다 .다만 ,통상적인 사용온도가 7
0℃이상인 시료의 경우에 있어서 물또는 4%초산을 침출용액으로
하는 경우에는 100℃를유지하면서 30분간방치 한후침출용액을
추가하여 처음의 액량으로맞춘 액을 각각 시험용액으로 한다 .또한 ,
n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를유지하면서 1시간방
치한액을 시험용액으로 한다 .
2)액체를넣을수없는시료 (액체를넣을수없는형태로된기구 ․
용기류와 포장류를 말한다 )
가)표리가동일한 시료의 경우
 표면적 (양면의 표면적을 합하여계산한다 )lcm2당2mL 비율의
70℃로가온한 침출용액에 시료를담근 후시계접시로덮고70℃를
유지하면서 30분간방치 한후침출용액을추가하여 처음의 액량으
로맞춘 액을 시험용액으로 한다 .다만 ,통상적인 사용온도가 7
0℃이상인 시료의 경우에 있어서 물또는 4%초산을 침출용액으로
하는 경우에는 100℃를유지하면서 30분간방치 한후침출용액을
추가하여 처음의 액량으로맞춘 액을 각각 시험용액으로 한다 .또한 ,
n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를유지하면서 1시간방
치한액을 시험용액으로 한다 .
나)표리가동일치않은 시료의 경우
 식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적lcm2당2mL 비율의 
70℃로가온한 침출용액에 접촉시킨후70℃를유지하면서 30분간- 12 -방치한후침출용액을추가하여 처음의 액량으로맞춘액을 시험용액으
로한다 .필요시 그림Ⅰ의(a)또는 (b)단면용출기구를 사용하여 
시험용액을 조제할 수있다.(a)용출기구를 사용하는 경우,고무제 대판 
위에 시료를 식품과 접촉하는 면을 위로 향하게놓고스테인리스제 
또는 유리제 원통상의 통을 올려놓고금속조절나사를 이용하여 
단단히 고정시키고표면적 1cm2당2mL 비율의 70℃로가온한
침출용액을넣은후시계접시로덮고70℃를유지하면서 30분간
방치한후침출용액을추가하여 처음의 액량으로맞춘액을시험용액으
로한다 .(b)용출기구를 사용하는 경우 ,셀에표면적 1cm2당2
mL 비율의 70℃로가온한 침출용액을넣은후시료를 식품과 접촉
하는 면을 아래로향하게놓는다 .그위에 테플론 가스킷을놓고
뚜껑 을닫은후용매가새지않도록클램 프로 단단히 조여 준다 .
그다음셀을거꾸 로하여 침출용액과 시료를 접촉시킨후70℃를
유지하면서 30분간방치 한후침출용액을추가하여 처음의 액량으
로맞춘 액을 시험용액으로 한다 .다만 ,통상적인 사용온도가 70℃
이상인 시료의 경우에 있어서 물또는 4%초산을 침출용액으로 하
는경우에는 100℃를유지하면서 30분간방치 한후침출용액을추
가하여 처음의 액량으로맞춘 액을 각각 시험용액으로 한다 .또한 ,
n-헵탄을 침출 용액으로 하는 경우에는 25℃를유지하면서 1시간
방치 한액을 시험용액으로 한다 .
- 13 -
(a)
ⓐ：용출표면적을 정확히 100cm2로한
경 질 유 리 제 및스 테 인 리 스 스 틸 제 의 링
(직 경112.8±0.1mm,높이35mm)
ⓑ：실리콘고무매트
ⓒ：스테인리스스틸제 대판
 (약150×150 mm)
ⓓ：스테 인리 스 스 틸 제 내 리누르는막대 기
ⓔ：고정조절나사 (폭약30mm)(b)
ⓐ：용출표면적을 정확히 100cm2로한
스테인리스스틸제 의 원 통 형셀(직 경
112.8±0.1m m ,높이50mm 이상)
ⓑ：스테인리스스틸제 뚜껑 
ⓒ：테플론 매트
ⓓ：테플론 가스킷
ⓔ：스테인리스스틸제 클램 프
그림Ⅰ.단면용출법에 사용하는 용출용 기구
다)병마 개(가스킷)의경우
병마 개(가스킷)가사용되는 해당 용기본체를 물로잘씻은후
70℃로가온한 침출용액을 해당 용기의 내용물 용량만큼채우고
병마 개(가스킷)로밀전한후거꾸 로세워70℃를유지하면서 30분간
방치한후침출용액을추가하여 처음의 액량으로맞춘액을 시험용액으
로한다 .다만 ,해당 용기본체를 물로잘씻은후70℃로가온
한침출용액을 해당 용기의 내용물 용량만큼채우고 시계접시로
덮고70℃를유지하면서 30분간방치 한후침출용액을추가하여
처음의 액량으로맞춘 액을 공시험용액으로 하고 ,공시험용액에 대
한시험결과치를제외한양을시험용액에 대한 시험결과치로한다 .- 14 - 다만 ,통상적인 사용온도가 70℃이상인 시료의 경우에 있어서 물
또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 100℃를유지하면서
30분간방치 한후침출용액을추가하여 처음의 액량으로맞춘 액
을각각 시험용액으로 한다 .또한 ,n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우
에는 25℃를유지하면서 1시간방치 한액을 시험용액으로 한다 .
라.종이제 또는 가공지제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액체를넣을수있는 형태로된기구 ․
용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다 )
 침출용액을 가득채워 시계접시로덮고25℃를유지하면서 10분간
방치 한액을 시험용액으로 한다 .
2)액체를넣을수없는시료 (액체를넣을수없는형태로된기구 ․
용기류와 포장류를 말한다 )
가)표리가동일한 시료의 경우
 표면적 (양면의 표면적을 합하여계산한다 )lcm2당2mL 비율의
침출용액에 시료를담근 후시계접시로덮고25℃를유지하면서
10분간방치 한액을 시험용액으로 한다 .다만 ,다류봉지류 및커피
여과지는 100℃로가열한 침출용액에 시료를담근 후시계접시로
덮고100℃를유지하면서 5분간방치 한후침출용액을추가하여
처음의 액량으로맞춘 액을 시험용액으로 한다 .
나)표리가동일치않은 시료의 경우
 식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적lcm2당2mL 비율의 
- 15 -침출용액에 접촉시킨후25℃를유지하면서 10분간방치 한액을
시험용액으로 한다 .필요시 그림Ⅰ의(a)또는 (b)단면용출기구를
사용하여 시험용액을 조제할 수있다.다만,다류봉지류 및커피여과지는 
100℃로가열한 침출용액에 시료를담근 후시계접시로덮고
100℃를유지하면서 5분간방치 한후침출용액을추가하여 처음의
액량으로맞춘 액을 시험용액으로 한다 .
마.금속제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액체를넣을수있는 형태로된기구 ․
용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다 )
 70℃로가온한 침출용액을 가득채워 시계접시로덮고70℃를
유지하면서 30분간방치 한후침출용액을추가하여 처음의 액량으로 
맞춘 액을 시험용액으로 한다 .다만 ,통상적인 사용온도가 70℃
이상인 시료의 경우에 있어서 물,4%초산 또는 0.5% 구연산용액을
침출용액으로 하는 경우에는 100℃를유지하면서 30분간방치 한후
침출용액을추가하여 처음의 액량으로맞춘 액을 각각 시험용액으로 
한다 .
2)액체를넣을수없는시료 (액체를넣을수없는형태로된기구 ․
용기류와 포장류를 말한다 )
 식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적 1cm2당2mL 비율의 
70℃로가온한 침출용액에 접촉시킨후70℃를유지하면서 30분간
방치 한후침출용액을추가하여 처음의 액량으로맞춘 액을 - 16 -시험용액으로 한다 .다만 ,통상적인 사용온도가 70℃이상인 시료의 
경우에 있어서 물,4%초산 또는 0.5% 구연산용액을 침출용액으로
하는 경우에는 100℃를유지하면서 30분간방치 한후침출용액을
추가하여 처음의 액량으로맞춘 액을 각각 시험용액으로 한다 .
바.목재류 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액체를넣을수있는 형태로된기구 ․
용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다 )
 70℃로가온한 침출용액을 가득채워 시계접시로덮고70℃를
유지하면서 30분간방치 한후침출용액을추가하여 처음의 액량으로 
맞춘 액을 시험용액으로 한다 .다만 ,통상적인 사용온도가 70℃
이상인 시료의 경우에는 100℃를유지하면서 30분간방치 한후
침출용액을추가하여 처음의 액량으로맞춘 액을 시험용액으로
한다 .
2)액체를넣을수없는시료 (액체를넣을수없는형태로된기구 ․
용기류와 포장류를 말한다 )
 식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적 1cm2당2mL 비율의 
70℃로가온한 침출용액에 접촉시킨후70℃를유지하면서 30분간
방치 한후침출용액을추가하여 처음의 액량으로맞춘 액을 시험
용액으로 한다 .다만 ,통상적인 사용온도가 70℃이상인 시료의 
경우에는 100℃를유지하면서 30분간방치 한후침출용액을추가하여 
처음의 액량으로맞춘 액을 시험용액으로 한다 .
- 17 -아.전분제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액체를넣을수있는 형태로된기구 ․
용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다 )
 침출용액을 가득채워 시계접시로덮고25℃를유지하면서 10분간
방치 한액을 시험용액으로 한다 .다만 ,열탕용은 100℃로가열한
침출용액을 가득채워 시계접시로덮고100℃를유지하면서 5분간
방치 한후침출용액을추가하여 처음의 액량으로맞춘 액을 
시험용액으로 한다 .
2)액체를넣을수없는시료 (액체를넣을수없는형태로된기
구․용기류와 포장류를 말한다 )
 표면적 (양면의 표면적을 합하여계산한다 )lcm2당2mL 비율의 
침출용액에 시료를담근 후시계접시로덮고25℃를유지하면서
10분간방치 한액을 시험용액으로 한다 .
Ⅳ.2.2-8 중“증발잔류물 시험법 ”을“총용출량 시험법 ”으로 하고 ,나.1)
중후단을 다음과 같이 신설하며 ,다.중“증발잔류물의양을”을
“총용출량을 ”로하고 ,“증발잔류물 (mg/L)” 를“총용출량 (mg/L)” 로하며 ,
“증발잔류물의양이”를 “총용출량이 ”로 하고 ,“증발잔류물에 ”를
“증발건고물에 ”로하며 ,“증발잔류물을 ”을“증발건고물을 ”로한다 .
다만 ,유지 ,지방성식품 ,주류 및그밖의모든 식품에 사용되는 기구에 
대해서는 침출용매로 n-헵탄 ,4%초산 및물을 적용한다 .- 18 -Ⅳ.2.2-9 나.4)가)중“물을 ”을“4%초산을 ”로한다 .
Ⅳ.2.2-57 아세트알데히드 시험법을 다음과 같이 신설한다 .
2-57 아세트알데히드 시험법
가.분석원리
폴리에틸렌테레프탈레이트에서 용출되는 아세트알데히드를 기체
크로마토그래프로측정한다 .
나.장치
기체크로마토그래프
다.표준용액
1)표준원액
 아세트알데히드 60mg을정밀히달아침출용액에녹여100 mL로
한액을 표준원액으로 한다 .시험때마다조제하며 시험과정
중2∼4℃를유지한다 .
2)표준용액
 표준원액 1mL를취하여 100 mL메스플라스크에넣은다음 
침출용액을 가하여 100 mL로한액을 표준용액으로 한다
(아세트알데히드 6μg/mL). 시험때마다조제하며 시험과정
중2∼4℃를유지한다 .
라.시험용액의 조제
- 19 -2-6 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 
한다 .
마.시험조작
1)기체크로마토그래프측정조건
 -칼럼 :PLOTU캐필러리칼럼 (0.25 mmI.D.×25m,8μm)
또는 이와동등한 것
 -칼럼 온도 :40℃에서 2분간유지하고 분당 20℃씩온도를높여
140℃에도달하도록 한후5분간유지한다 .다시 분당 
20℃씩온도를높여190℃에도달하도록 한후5분간
유지한다 .필요에 따라 적절히 조절한다 .
 -주입부온도 :160℃
 -주입방 식:스플릿 리스
 -검출기 :불꽃이온화검출기
 -검출기온도 :180℃
 -운반기체 :질소 또는헬륨 (유속 :분당 1mL)
2)정성시험
 시험용액 및표준용액 6mL씩을취하여 각각 20mL 유리제 
바이알에넣고각액에마그네틱 바를넣고잘밀봉 한다 .밀봉 한
각바이알을 70℃로유지하면서 10분간일정한 속도로교반하여
내부를 안정화시킨다.각바이알의헤드스페이스 부분에 가스타이트 
주사기를꽂아기체 1mL를취하여 1)기체크로마토그래프측정- 20 -조건에 따라 기체크로마토그래프를 행하고 ,시험용액크로마토그램의
피크 검출시간과표준용액크로마토그램의아세트알데히드의 피크
검출시간이일치하는지 확인한다 .
3)정량시험
 2)정성시험에서 시험용액크로마토그램의피크 검출시간과표준
용액크로마토그램의 아세트알데히드 피크 검출시간이 일치할
때에는 다음의 시험을 한다 .
 2)정성시험에서얻어진시험결과를 토대로 시험용액크로마토그램의
아세트알데히드의 피크 면적을측정하여 미리 작성한 검량선을 
이용하여 시험용액 중아세트알데히드의 양을구한다 .
<검량선의 작성>
 표준원액을 단계별로희석 하고 6mL씩을취하여 각각 20mL
유리제 바이알에넣고각액에마그네틱 바를넣고잘밀봉 한다 .
밀봉 한각바이알을 70℃로유지하면서 10분간일정한 속도로 
교반하여 내부를 안정화시킨다.각바이알의헤드스페이스 부분에
가스타이트 주사기를꽂아기체 1mL를취하여 1)기체크로마토그래프
측정 조 건 에 따 라 기 체크로마토 그래프 를 행 하 고 ,얻어진
크로마토그램으로부터 아세트알데히드피크 면적을측정한후이를 
농도에 대하여플롯 (plot)하여 검량선을 작성한다 .
- 21 -부칙 <제2014- 호,2014. ..>
제1조(시행일 )이고시는 고시후1개월이 경과한날부터 시행한다 .
제2조(적용례)이고시는 이고시 시행후최초로 기구 및용기 ·포장을 
제조 ·가공 ·소분 ·수입(선적일 기준 )하는 경우부터 적용한다 .
제3조(경과조치)①Ⅱ5.라.,Ⅲ.1.1-5., Ⅲ.6.,Ⅳ.2.2-6 및Ⅳ2.
2-9 개정규정에 대하여는 2015 년12월31일까지는 종전의 규정을 따를
수있다 .
②제1항의 개정규정과 관련하여 2016 년1월1일전에 종전의 규정에 
따라 제조 ·가공 또는 수입(선적일 기준 )한기구 및용기 ·포장은 2017 년
12월31일까지 판매할 수있다 .- 22 -현 행 개정(안)
Ⅰ.총칙 (생략) Ⅰ.총칙 (현행과 같음 )
Ⅱ.공통기준 및규격
1.∼3.(생략)
4.기구 및용기
 포장의 기준 및
규격 적용
가.(생략)
나.전분 ,글리세린,왁스등식용
물질이 식품과 접촉하는 면에
접착되어 있는 용기
 포장에 대
하여는 증발잔류물의 규격 적용
을아니할 수있다 .
다.∼바.(생략)
5.기준 및규격의 적부판정
가.～다.(생략)
<신 설>Ⅱ.공통기준 및규격
1.∼3.(현행과 같음 )
4.기구 및용기
 포장의 기준 및
규격 적용
가.(현행과 같음 )
나.-----------------------
-------------------------
-------------------------
----- 총용출량의 ---------
--------------.
다.∼바.(현행과 같음 )
5.기준 및규격의 적부판정
가.～다.(현행과 같음 )
라.이기준 및규격의 해당 합성
수지제 재질규격에서 규격이
정하여지지 아니한 유해물질에
관한 적부판정은 잠정적으로
다른 합성수지제 재질의 규격
을준용할 수있으며 ,규격이
중복되는 경우에는 강화된 규
- 23 -현 행 개정(안)
6.∼7.(생략)격을 적용한다 .
6.∼7.(현행과 같음 )
Ⅲ.재질별 규격
1.합성수지제
1-1 폴리염화비닐(poly(vinylchloride)
:PVC)
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하 (다만 ,
침출용액이 n-헵탄인 경우
150 이하 )
4)∼9)(생략)
라.시험방법
1)∼5)(생략)
6)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
7)(생략)Ⅲ.재질별 규격
1.합성수지제
1-1 폴리염화비닐(poly(vinylchloride)
:PVC)
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
----------------------
-------
4)∼9)(현행과 같음 )
라.시험방법
1)∼5)(현행과 같음 )
6)총용출량 :-------------
총용출량 ------
7)(현행과 같음 )
1-2 폴리에틸렌 (polyethylene :PE)1-2 폴리에틸렌 (polyethylene :PE)- 24 -현 행 개정(안)
및폴리프로필렌 (polypropyl ene
:PP)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하 (다만 ,
사용온도가 100℃ 이하로
침출용액이 n-헵탄인 경우
150 이하 )
4)∼5)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)(생략)및폴리프로필렌 (polypropyl ene
:PP)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
----------------------
----------------------
-------
4)∼5)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 ------
4)(현행과 같음 )
1-3 폴리스티렌(poly styrene :PS)
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하 (다만 ,
침출용액이 n-헵탄인 경우
240 이하 )
라.시험방법
1)∼3)(생략)1-3 폴리스티렌(poly styrene :PS)
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
----------------------
-------
라.시험방법
1)∼3)(현행과 같음 )
- 25 -현 행 개정(안)
4)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법4)총용출량 :-------------
총용출량 ------
1-4 폴리염화비닐리덴(poly(vinylidene
chlorid e):PVDC)
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)∼3)(생략)
4)증발잔류물 :30이하
라.시험방법
1)∼4)(생략)
5)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법1-4 폴리염화비닐리덴(poly(vinylidene
chlorid e):PVDC)
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)∼3)(현행과 같음 )
4)총용출량 :-----
라.시험방법
1)∼4)(현행과 같음 )
5)총용출량 :-------------
총용출량 ------
1-5 폴리에틸렌테레프탈레이트 (poly
(ethyleneterephthalate):PET)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼7)(생략)
<신 설>
다.시험방법
1)∼2)(생략)1-5 폴리에틸렌테레프탈레이트 (poly
(ethyleneterephthalate):PET)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------
4)∼7)(현행과 같음 )
8)아세트알데히드 :6이하
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )- 26 -현 행 개정(안)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)∼6)(생략)
<신 설>3)총용출량 :-------------
총용출량 ------
4)∼6)(현행과 같음 )
7)아세트알데히드 :Ⅳ.2.2-57 
아세트알데히드 시험법
1-6페놀 수지 (phenol-formaldehyde
resin:PF)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)(생략)
2)증발잔류물 :30이하
3)∼4)(생략)
다.시험방법
1)(생략)
2)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
3)∼4)(생략)1-6페놀 수지 (phenol-formaldehyde
resin:PF)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)(현행과 같음 )
2)총용출량 :-------
3)∼4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)(현행과 같음 )
2)총용출량 :-------------
총용출량 ------
3)∼4)(현행과 같음 )
1-7멜라 민 수 지 (m elamine-formaldehyde
resin:MF)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)(생략)1-7멜라 민 수 지 (m elamine-formaldehyde
resin:MF)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)(현행과 같음 )
- 27 -현 행 개정(안)
2)증발잔류물 :30이하
3)∼5)(생략)
다.시험방법
1)(생략)
2)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
3)∼5)(생략)2)총용출량 :-------
3)∼5)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)(현행과 같음 )
2)총용출량 :-------------
총용출량 ------
3)∼5)(현행과 같음 )
1-8 요소수지 (urea-formaldehyde
resin:UF)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)(생략)
2)증발잔류물 :30이하
3)∼4)(생략)
다.시험방법
1)(생략)
2)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
3)∼4)(생략)1-8 요소수지 (urea-formaldehyde
resin:UF)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)(현행과 같음 )
2)총용출량 :-------
3)∼4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)(현행과 같음 )
2)총용출량 :-------------
총용출량 ------
3)∼4)(현행과 같음 )
1-9 폴리아세탈 (polyac etal,polyoxy 
methylene(POM))
가.(생략)1-9 폴리아세탈 (polyac etal,polyoxy 
methylene(POM))
가.(현행과 같음 )- 28 -현 행 개정(안)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)(생략)나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------
4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 ------
4)(현행과 같음 )
1-10 아크릴 수지 (acrylic resin)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)(생략)1-10 아크릴 수지 (acrylic resin)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------
4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 ------
4)(현행과 같음 )
1-11 폴리아미드 (polya mide:PA)
가.(생략)1-11 폴리아미드 (polya mide:PA)
가.(현행과 같음 )
- 29 -현 행 개정(안)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼8)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)∼8)(생략)나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------
4)∼8)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 ------
4)∼8)(현행과 같음 )
1-12 폴리메틸펜텐(polymethylpentene
:PMP)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하 (다만 ,
침출용액이 n-헵탄인 경우
120 이하 )
4)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)(생략)1-12 폴리메틸펜텐(polymethylpentene
:PMP)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
----------------------
--------
4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 ------
4)(현행과 같음 )- 30 -현 행 개정(안)
1-13 폴리카보네이트 (polycarbo nate
:PC)
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼5)(생략)
라.시험방법
1)∼3)(생략)
4)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
5)∼6)(생략)1-13 폴리카보네이트 (polycarbo nate
:PC)
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)∼5)(현행과 같음 )
라.시험방법
1)∼3)(현행과 같음 )
4)총용출량 :-------------
총용출량 ------
 5)∼6)(현행과 같음 )
1-14 폴 리 비닐알코올(poly(vinylalcohol)
:PVA)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법1-14 폴 리메틸펜텐(polymethylpentene
:PMP)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 ------
- 31 -현 행 개정(안)
4)(생략) 4)(현행과 같음 )
1-15 폴리우레탄 (polyurethane:PU)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼5)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)∼5)(생략)1-15 폴리우레탄 (polyurethane:PU)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)∼5)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 ------
4)∼5)(현행과 같음 )
1-16 폴리부텐(polyb utene-1 :PB-1)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하 (다만 ,
사용온도가 100℃ 이하로
침출용액이 n-헵탄인 경우
150 이하 ,사용온도가 100℃
를초과하고 침출용액이 n-
헵탄인 경우 120 이하 )1-16 폴리부텐(polyb utene-1 :PB-1)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
------------------- 32 -현 행 개정(안)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
1-17 아크릴 로니트릴-부타디엔 -스
티렌공중합체 (acrylo nitrile-
butadiene-styrenecopoly mer
:ABS )및아크릴 로니트릴-
스티렌공중합체 (acrylo nitrile-
styrenecopoly mer:AS)
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하 (다만 ,
침출용액이 n-헵탄인 경우
240 이하 )
4)(생략)
라.시험방법
1)∼4)(생략)
5)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
6)(생략)1-17 아크릴 로니트릴-부타디엔 -스
티렌 공중합체 (acrylo nitrile-
butadiene-styrenecopoly mer
:ABS )및아크릴 로니트릴-
스티렌 공중합체 (acrylo nitrile-
styrenecopoly mer:AS)
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
----------------------
-------
4)(현행과 같음 )
라.시험방법
1)∼4)(현행과 같음 )
5)총용출량 :-------------
총용출량 -----
6)(현행과 같음 )
- 33 -현 행 개정(안)
1-18 폴 리메타크릴 스티렌(poly 
methacryl styrene :MS)
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하 (다만 ,
침출용액이 n-헵탄인 경우
240 이하 )
4)(생략)
라.시험방법
1)∼3)(생략)
4)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
5)(생략)1-18 폴 리메타크릴 스티렌(poly 
methacryl styrene :MS)
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
----------------------
-------
4)(현행과 같음 )
라.시험방법
1)∼3)(현행과 같음 )
4)총용출량 :-------------
총용출량 -----
5)(현행과 같음 )
1-19 폴리부틸렌테레프탈레이트
(poly (butyleneterephthalate)
:PBT)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼6)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)1-19 폴리부틸렌테레프탈레이트
(poly (butyleneterephthalate)
:PBT)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)∼6)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )- 34 -현 행 개정(안)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)∼6)(생략)3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)∼6)(현행과 같음 )
1-20 폴리아릴설폰(polyaryl sulfone
:PASF )
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼5)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)∼5)(생략)1-20 폴리아릴설폰(polyaryl sulfone
:PASF )
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)∼5)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)∼5)(현행과 같음 )
1-21 폴리아릴레이트 (polyarylat e:
PAR)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼6)(생략)1-21 폴리아릴레이트 (polyarylat e:
PAR)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)∼6)(현행과 같음 )
- 35 -현 행 개정(안)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)∼6)(생략)다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)∼6)(현행과 같음 )
1-22 히드록시부틸폴리에스테 르
(hydroxyb utylpolyester:HBP)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법1-22 히드록시부틸폴리에스테 르
(hydroxyb utylpolyester:HBP)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
1-23 폴 리 아크릴로 니 트릴(polyacrylonitrile
:PAN)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)(생략)1-23 폴 리 아크릴로 니 트릴(polyacrylonitrile
:PAN)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)(현행과 같음 )- 36 -현 행 개정(안)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)(생략)다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)(현행과 같음 )
1-24 불소수지 (fluorocarbo nresin
:FR)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법1-24 불소수지 (fluorocarbo nresin
:FR)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
1-25 폴 리페닐렌 에 테르(poly(phenylene
ether):PPE)
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
라.시험방법1-25 폴 리페닐렌 에 테르(poly(phenylene
ether):PPE)
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
라.시험방법
- 37 -현 행 개정(안)
1)∼3)(생략)
4)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법1)∼3)(현행과 같음 )
4)총용출량 :-------------
총용출량 -----
1-26 이오노머 수지 (ionomericresin)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법1-26 이오노머 수지 (ionomericresin)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
1-27 에 틸 렌 -초 산 비닐공 중 합 체 (ethylen e-
vinylacetatecopoly mer:EVA)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-81-27 에 틸 렌 -초 산 비닐공 중 합 체 (ethylen e-
vinylacetatecopoly mer:EVA)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------- 38 -현 행 개정(안)
증발잔류물 시험법
4)(생략)총용출량 -----
4)(현행과 같음 )
1-28메틸메타크릴 레이트 -아크릴 로
니트릴-부타디엔 -스티렌공중
합체 (methylmethacrylat e-
acrylo nitrile-butadiene-styr
enecopoly mer:MABS )
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼5)(생략)
라.시험방법
1)∼4)(생략)
5)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
6)∼7)(생략)1-28메틸메타크릴 레이트 -아크릴 로
니트릴-부타디엔 -스티렌공중
합체 (methylmethacrylat e-
acrylo nitrile-butadiene-styr
enecopoly mer:MABS )
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)∼5)(현행과 같음 )
라.시험방법
1)∼4)(현행과 같음 )
5)총용출량 :-------------
총용출량 -----
6)∼7)(현행과 같음 )
1-29 폴리에틸렌나프탈레이트 (poly 
(ethylenenaphthalate):PEN)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)1-29 폴리에틸렌나프탈레이트 (poly 
(ethylenenaphthalate):PEN)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
- 39 -현 행 개정(안)
3)증발잔류물 :30이하
4)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)(생략)3)총용출량 :------
4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)(현행과 같음 )
1-30 에폭시수지 (epoxy resin)
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼8)(생략)
라.시험방법
1)∼3)(생략)
4)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
5)∼8)(생략)1-30 에폭시수지 (epoxy resin)
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)∼8)(현행과 같음 )
라.시험방법
1)∼3)(현행과 같음 )
4)총용출량 :-------------
총용출량 -----
5)∼8)(현행과 같음 )
1-31 폴 리페닐 렌 설파이 드 (poly 
(phenylenesulfide):PPS)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)1-31 폴 리페닐 렌 설파이 드 (poly 
(phenylenesulfide):PPS)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)- 40 -현 행 개정(안)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)(생략)1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)(현행과 같음 )
1-32 폴 리 에 테르설폰(poly(ethersulfone)
：PES)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼5)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)∼5)(생략)1-32 폴 리 에 테르설폰(poly(ethersulfone)
：PES)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)∼5)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)∼5)(현행과 같음 )
1-33 폴리시클로헥산-1,4-디메 틸
렌 테 레 프 탈 레 이 트 (poly 1-33 폴리시클로헥산-1,4-디메 틸
렌 테 레 프 탈 레 이 트 (poly 
- 41 -현 행 개정(안)
(cyclo hexane-1,4-dimethyle
neterephthalate)：PCT)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼6)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)∼6)(생략)(cyclo hexane-1,4-dimethyle
neterephthalate)：PCT)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)∼6)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)∼6)(현행과 같음 )
1-34 폴리이미드 (polyi mide:PI)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법1-34 폴리이미드 (polyi mide:PI)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
1-35 폴리에테르에테르케톤 (poly 1-35 폴리에테르에테르케톤 (poly - 42 -현 행 개정(안)
etheretherketone:PEEK)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
4)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)(생략)etheretherketone:PEEK)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
4)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)(현행과 같음 )
1-36 폴 리락타 이 드 (polylactid e,
poly (lactic acid):PLA)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)전분을 함유하지 않은 경우
 가)∼나)(생략)
 다)증발잔류물 :30이하
2)전분을 함유한 경우
 가)∼마)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법1-36 폴 리락타 이 드 (polylactid e,
poly (lactic acid):PLA)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)전분을 함유하지 않은 경우
 가)∼나)(현행과 같음 )
 다)총용출량 :30이하
2)전분을 함유한 경우
 가)∼마)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
- 43 -현 행 개정(안)
4)∼6)(생략) 4)∼6)(현행과 같음 )
1-37 부틸렌숙시네이트 -아디페 이트 
공중합체 (butylenesuccinate-
adipat ecopoly mer:PBSA )
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)전분을 함유하지 않은 경우
 가)∼나)(생략)
 다)증발잔류물 :30이하
 라)(생략)
2)전분을 함유한 경우
 가)∼바)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)∼7)(생략)1-37 부틸렌숙시네이트 -아디페 이트 
공중합체 (butylenesuccinate-
adipat ecopoly mer:PBSA )
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)전분을 함유하지 않은 경우
 가)∼나)(현행과 같음 )
 다)총용출량 :30이하
 라)(현행과 같음 )
2)전분을 함유한 경우
 가)∼바)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)∼7)(현행과 같음 )
1-38 경 화 폴 리 에 스 터 수 지 (cross-linked
poly esterresin)
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)1-38 경 화 폴 리 에 스 터 수 지 (cross-linked
poly esterresin)
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )- 44 -현 행 개정(안)
3)증발잔류물 :30이하
4)∼5)(생략)
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
4)(생략)3)총용출량 :------
4)∼5)(현행과 같음 )
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
4)(현행과 같음 )
2.셀로판제
가.(생략)
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(생략)
3)증발잔류물 :30이하
다.시험방법
1)∼2)(생략)
3)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법2.셀로판제
가.(현행과 같음 )
나.용출규격 (mg/L)
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :------
다.시험방법
1)∼2)(현행과 같음 )
3)총용출량 :-------------
총용출량 -----
3.고무제
가.∼나.(생략)
다.용출규격 (mg/L)
1)(생략)3.고무제
가.∼나.(현행과 같음 )
다.용출규격 (mg/L)
1)(현행과 같음 )
- 45 -현 행 개정(안)
2)증발잔류물
 가)∼나)(생략)
3)∼7)(생략)
라.시험방법
1)∼4)(생략)
5)증 발 잔 류 물 :Ⅳ.2.2-8
증발잔류물 시험법
6)∼9)(생략)2)총용출량
 가)∼나)(현행과 같음 )
3)∼7)(현행과 같음 )
라.시험방법
1)∼4)(현행과 같음 )
5)총용출량 :-------------
총용출량 -----
6)∼9)(현행과 같음 )
4.종이제 또는 가공지제
(생략)4.종이제 또는 가공지제
(현행과 같음 )
5.금속제
가.정의
 금속제란금속으로 구성되어
있는 것을 말한다 .
<신설>5.금속제
가.정의
 ------------------------
---- 것또는 이에 합성수지
제,고무제 또는 도자기제 등
으로 도장한 것을 말한다 .
나.잔류규격 (mg/kg)
 식품과 직접 접촉하는 면에
합성수지제 ,고무제 또는 도자
기제 등이 사용된 경우에는
해당 재질의 잔류규격을 적용- 46 -현 행 개정(안)
나.용출규격 (mg/L)
 금속제 중건조한 식품 (유지
및지방성식품은 제외 )을내
용물로 하는 것은 다음 규격
을적용하지 아니할 수있다 .
또한 ,식품과 직접 접촉하는 
면이 합성수지제 또는 고무제
로도장되어 있지 않은 것은
다음 6)부터 14)까지의 규격을
적용하지 아니할 수있다 .
1)납:(생략)
2)카드뮴:(생략)
3)니켈:(생략)
4)6가크롬 :(생략)
5)비소 :(생략)
6)증발잔류물 :30이하 (다만 ,
n-헵탄을 침출용액으로 사
용한 경우 중천연의 유지
를 주원료로 한 도료에서
도료막의 산화아연 함량이
3%를초과하는 것은 90이
하.또한 물을 침출용액으로
사용하여 30을초과한 경우
라도클로로포름가용물이
30이하인 것은 이규격에한다 .
다.용출규격 (mg/L)
 ------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
-----------------------
면에 합성수지제 ,고무제 또는
도자기제 등이 사용된 경우에
는 해당 재질의 용출규격을
적용한다 .
1)납:(현행과 같음 )
2)카드뮴:(현행과 같음 )
3)니켈:(현행과 같음 )
4)6가크롬 :(현행과 같음 )
5)비소 :(현행과 같음 )
<삭제>
- 47 -현 행 개정(안)
적합한 것으로봄)
7)포름알데히드 :4이하
8)염화비닐:0.05 이하
9)에피클 로로히드린:0.5이하
10) 비스페놀 A(페놀 ,비스페
놀A및p-터셔리부틸페놀
의합계로서 ):2.5이하 (다
만,비스페놀 A는0.6이하 )
11) 비스페놀 A디글 리시딜에
테르(비스페놀 A디글 리시
딜에테르이염화물과 비스
페놀 A디글 리시딜에테르
이수화물 포함 ):1이하
12) 비스페놀 F디글 리시딜에
테르(비스페놀 F디글 리시
딜에테르이염화물과 비스
페놀 F디글 리시딜에테르
이수화물 포함 ):1이하
13) 4,4‘-메틸렌디아닐린 :0.01
이하
14)아연 :15이하
다.시험방법
1)∼5)(생략)
6)증발잔류물 :Ⅳ.2.2-8 증
발잔류물 시험법
7)포름알데히드 :Ⅳ.2.2-27<삭제>
<삭제>
<삭제>
<삭제>
<삭제>
<삭제>
<삭제>
<삭제>
라.시험방법
1)∼5)(현행과 같음 )
<삭제>
<삭제>- 48 -현 행 개정(안)
포름알데히드 시험법
8)염화비닐:Ⅳ.2.2-16염화
비닐시험법 나.용출시험
9)에피클 로로히드린:Ⅳ.2.
2-45 에피클 로로히드린시
험법
10) 비스페놀 A(페놀 ,비스페
놀A및p-터셔리부틸페놀
의합계로서 ):Ⅳ.2.2-35
비스페놀 A(페놀 및p-터셔
리부틸페놀 포함 )시험법
11) 비스페놀 A디글 리시딜에
테르(비스페놀 A디글 리시
딜에테르이염화물과 비스
페놀 A디글 리시딜에테르
이수화물 포함 )및비스페
놀F디글 리시딜에테르(비
스페놀 F디글 리시딜에테르
이염화물과 비스페놀 F디
글리시딜에테르이수화물
포함 ):Ⅳ.2.2-44 비스페
놀A디글 리시딜에테르(비
스페놀 A디글 리시딜에테르
이염화물과 비스페놀 A디
글리시딜에테르이수화물
포함 )및비스페놀 F디글<삭제>
<삭제>
<삭제>
<삭제>
- 49 -현 행 개정(안)
리시딜에테르(비스페놀 F
디글 리시딜에테르이염화물
과비스페놀 F디글 리시딜
에테르이수화물 포함 )시
험법
12) 4,4‘-메틸렌디아닐린 :Ⅳ.
2.2-31 일차방향족아민 (아
닐린 ,4,4‘-메틸렌디아닐린 ,
2,4-톨루엔디 아민에 한함 )
시험법
13) 아연 :Ⅳ.2.2-50 아연 시
험법<삭제>
<삭제>
6.목재류
가.정의
 목재류란나무나 대나무로 구
성된 것 또는 이에 옻나무
(Rhus Vermicifera)에서 얻은
유액 등을 도포한 것을 말한
다.
<신설>6.목재류
가.정의
 ------------------------
------------------ 옻나무
(Rhusverniciflua)에서 -----
---------- 도포하거나합성
수지제 또는 고무제 등으로
도장 또는 접착가공한 것을
말한다 .
나.잔류규격 (mg/kg)- 50 -현 행 개정(안)
나.용출규격 (mg/L)
<신설>
1)∼7)(생략)
다.시험방법(생략) 식품과 직접 접촉하는 면에
합성수지제 또는 고무제 등이
사용된 경우에는 해당 재질의
잔류규격을 적용한다 .
다.용출규격 (mg/L)
 식품과 직접 접촉하는 면에
합성수지제 또는 고무제 등이
사용된 경우에는 해당 재질의
용출규격을 적용한다 .
1)∼7)(현행과 같음 )
라.시험방법(현행과 같음 )
7.유리제 ,도자기제 ,법랑 및옹기류
가.액체를채웠 을때깊이가 2.5
cm이상인 시료의 용출규격
(다만 ,법랑의경우 용량이 3
L이상인 것은 제외한다 )
1)유리제의 기구 및용기
 포장
용량납
(μg/mL)카드뮴
(μg/mL)
가 열 조 리
용기구
이외의
것용량 600 mL 미만1.5
이하0.5
이하
용 량 600m L이 상 3
L미만0.75
이하0.25
이하
용량 3L이상0.5
이하0.25
이하
가열조리용 기구0.5
이하0.05
이하7.유리제 ,도자기제 ,법랑 및옹기류
가.유리제
구분 납카드뮴
액체를
채웠 을때
깊이가
2.5cm
이상인
경우가열조리용0.5
mg/L
이하0.05
mg/L
이하
가열
조리용
이외용량 600 mL
미만1.5
mg/L
이하0.5
mg/L
이하
용량 600 mL
이상 3L미만0.75
mg/L
이하0.25
mg/L
이하
용량 3L이상0.5
mg/L
이하0.25
mg/L
이하
액체를채울 수없거 나액체를채
웠을때깊이가 2.5cm미만인 경
우8
㎍/㎠
이하0.7
㎍/㎠
이하
- 51 -현 행 개정(안)
2)도자기제
옹기류의 기구 및
용기
 포장
용량납
(μg /m L )카드뮴
(μg/mL)비소
(μg/m L )
가열
조리
용
기 구
이 외 의
것용량 1.1L 미만2
이하0.5
이하
0.05
이하
(As2O3
로서 )
(옹기
류에
한한다
)용 량1 .1L이 상3L
미만1
이하0.25
이하
용량 3L이상0.5
이하0.25
이하
가열조리용 기구0.5
이하0.05
이하
3)법랑의기구 및용기
 포장
용량납
(μg /m L )카드뮴
(μg /m L )안티몬
(μg /m L )
가열조리용 기구 이외의
것으로 용량 3L
미만의 것0.8
이하0.07
이하0.1
이하
가열 조 리용 기 구로써용량
3L미 만의 것0.4
이하0.07
이하0.1
이하
나.액체를채울 수없거 나액체
를채웠 을때깊이가 2.5cm
미만인 시료 또는 법랑의경
우용량이 3L이상인 시료
의용출규격나.도자기제
옹기류
구분 납카드뮴 비소
액체를
채웠 을
때
깊이가
2.5cm
이상인
경우가열조리용0.5
mg/L
이하0.05
mg/L
이하
0.05
mg/L
이하
(As2O3
로서 )
(옹기류
에
한한다 )가열
조리용
이외용량
600mL
미만2
mg/L
이하0.5
mg/L
이하
용량
600mL
이상 3L
미만1
mg/L
이하0.25
mg/L
이하
용량 3L
이상0.5
mg/L
이하0.25
mg/L
이하
액체를채울 수없거 나
액체를채웠 을때깊이가
2.5cm미만인 경우8㎍/㎠
이하0.7
㎍/㎠
이하-
다.법랑
구분 납카드뮴안티몬
액체를
채웠 을때
깊이가
2.5cm
이상인 경우가열
조리
용용 량 3
L미 만0.4
mg/L
이하0.07
mg/L
이하0.1
mg/L
이하
용 량 3
L이 상1
㎍/㎠
이하0.5
㎍/㎠
이하1
㎍/㎠
이하
가열
조리
용
이외용 량 3
L미 만0.8
mg/L
이하0.07
mg/L
이하0.1
mg/L
이하
용 량 3
L이 상1
㎍/㎠
이하0.5
㎍/㎠
이하1
㎍/㎠
이하
액체를채울 
수없거 나
액체를
채웠 을때
깊이가 2.5
cm미만인
경우가열조리용1
㎍/㎠
이하0.5
㎍/㎠
이하1
㎍/㎠
이하
가열조리용
이외8
㎍/㎠
이하0.7
㎍/㎠
이하1
㎍/㎠
이하- 52 -현 행 개정(안)
납
(㎍/㎠)카드뮴
(㎍/㎠)안티몬
(㎍/㎠)
(1) 유리제의 기구 및용
기․포장8
이하0.7
이하-
(2)도자기제 ․옹기류의 기구
및용기․포장8
이하0.7
이하-
(3)
법랑의
기구
및
용 기․
포 장액체를채웠을때
깊이가 2.5cm
이상으로 용량 3L
이상의 것1
이하0.5
이하1이 하
액체를
채울 수
없거 나
액체를
채웠 을때
깊이가 2.5
cm미만의
것가열
조리용
기 구
이 외 의 
것8
이하0.7
이하1이 하
가열
조리용 
기구1
이하0.5
이하1이 하
다.시험방법
 (생략)라.시험방법
 (현행과 같음 )
8.전분제 (Starch)
(생략)8.전분제 (Starch)
(현행과 같음 )
Ⅳ.기구 및용기
 포장의 시험법
1.일반원칙
(생략)
2.항목별시험법
2-1∼2-5 (생략)Ⅳ.기구 및용기
 포장의 시험법
1.일반원칙
(현행과 같음 )
2.항목별시험법
2-1∼2-5 (현행과 같음 )
- 53 -현 행 개정(안)
2-6 재질별 용출시험용액의 조제
(생략)
가.합성수지제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 60℃로가온한 침출용액을
가득채워 시계접시로덮고
60℃를유지하면서 30분간
방치 한 액을 시험용액으로
한다 .
 다만 ,사용온도가 100℃이상
인시료의 경우에 있어서 물
또는 4%초산을 침출용액으
로하는 경우에는 95℃를유
지하면서 30분간방치 한액
을각각 시험용액으로 한다 .
또한 ,n-헵탄을 침출용액으
로하는 경우에는 25℃를유
지하면서 1시간방치 한액을
시험용액으로 한다 .
2)액체를넣을수없는시료 (액
체를넣을수없는형태로2-6 재질별 용출시험용액의 조제
(현행과 같음 )
가.합성수지제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 70℃로-----------------
-----------------------
70℃를-----------------
방치 한후침출용액을추가
하여 처음의 액량으로맞춘 
액을 ----.
 ---- 통상적인 사용온도가
70℃------------------
-----------------------
------------- 100℃를--
-------------- 방치 한후
침출용액을추가하여 처음의
액량으로맞춘 액을 ------
-----------------------
-----------------------
--------------.
2)액체를넣을수없는시료 (액
체를넣을수없는형태로- 54 -현 행 개정(안)
된기구 ․용기류와 포장류를
말한다 )
가)표리가동일한 시료의 경우
 표면적 (양면의 표면적을 합
하여계산한다 )lcm2당2
mL 비율의 60℃로가온한 
침출용액에 시료를담근 후
시계접시로덮고60℃를유
지하면서 30분간방치 한액
을시험용액으로 한다 .
 다만 ,사용온도가 100℃이
상인 시료의 경우에 있어서
물또는 4%초산을 침출용
액으로 하는 경우에는 95℃
를유지하면서 30분간방치
한액을 각각 시험용액으로
한다 .또한 ,n-헵탄을 침출
용액으로 하는 경우에는 2
5℃를유지하면서 1시간방
치한액을 시험용액으로 한
다.
나)표리가동일치않은 시료
의경우
 식품과 접촉하는 면에 대하된기구 ․용기류와 포장류를
말한다 )
가)표리가동일한 시료의 경우 
---------------------
---------------------
---------- 70℃로----
---------------------
------------ 70℃를--
-------------방치 한후
침출용액을추가하여 처음
의 액량으로맞춘 액을
----------------.
 ---- 통상적인 사용온도가
70℃----------------
---------------------
---------------- 100℃
를-------------- 방치
한후침출용액을추가하
여처음의 액량으로맞춘 
액을 -----------------
---------------------
---------------------
--.
나)표리가동일치않은 시료
의경우
 ----------------------
- 55 -현 행 개정(안)
여표면적lcm2당2mL
비율의 60℃로가온한 침출
용액에 접촉시킨후60℃를
유지하면서 30분간방치 한
액을 시험용액으로 한다 .
 필요시 그림Ⅰ의(a)또는
(b)단면용출기구를 사용하
여 시험용액을 조제할 수
있다 .(a)용출기구를 사용
하는 경우 ,고무제 대판 위
에시료를 식품과 접촉하는
면을 위로 향하게놓고스
테인리스제 또는 유리제 원
통상의 통을 올려놓고금속
조절나사를 이용하여 단단
히 고정시키고 표면적 1
cm2당2mL 비율의 60℃
로가온한 침출용액을넣은
후시계접시로덮고60℃를
유지하면서 30분간방치 한
액을 시험용액으로 한다 .
 (b)용출기구를 사용하는----------------------
----- 70℃로----------
---------------- 70℃를
---------------- 방치한
후침출용액을추가하여 처
음의 액량으로맞춘 액을 
------------------.
 ----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
------------------ 70℃
로-------------------
---------------- 70℃를
--------------- 방치한
후침출용액을추가하여 처
음의 액량으로맞춘 액을
--------------------.
 ----------------------- 56 -현 행 개정(안)
경우 ,셀에표면적 1cm2
당2mL 비율의 60℃로가
온한 침출용액을넣은후
시료를 식품과 접촉하는 면
을아래로향하게놓는다 .
그 위에 테플론 가스킷을
놓고뚜껑 을닫은후용매
가새지 않도록클램 프로
단단히 조여 준다 .그다음
셀을거꾸로하여 침출용액과 
시료를 접촉시킨후60℃를
유지하면서 30분간방치 한
액을 시험용액으로 한다 .
 다만 ,사용온도가 100℃이
상인 시료의 경우에 있어서
물또는 4%초산을 침출용
액으로 하는 경우에는 95℃
를유지하면서 30분간방치
한액을 각각 시험용액으로
한다 .또한 ,n-헵탄을 침출
용액으로 하는 경우에는 2
5℃를유지하면서 1시간방
치한액을 시험용액으로 한
다.----------------------
------------- 70℃로--
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
---------------- 70℃를
---------------- 방치한
후침출용액을추가하여 처
음의 액량으로맞춘 액을
--------------------.
 ---- 통상적인 사용온도가
70℃------------------
----------------------
----------------- 100℃
를--------------- 방치
한후침출용액을추가하여
처음의 액량으로맞춘 액을
----------------------
----------------------
----------------------
--.
- 57 -현 행 개정(안)
 그림Ⅰ.(생략)
다)병마 개(가스킷)의경우
병마 개(가스킷)가사용되는
해당 용기본체를 물로잘
씻은후60℃로가온한 침
출용액을 해당 용기의 내용
물용량만큼채우고병마 개
(가스킷)로밀전한후거꾸
로세워60℃를유지하면서
30분간방치 한액을 시험용
액으로 한다 .
 다만 ,해당 용기본체를 물
로잘씻은후60℃로가온
한침출용액을 해당 용기의
내용물 용량만큼채우고 시
계접시로덮고60℃를유지
하면서 30분간방치 한액을 
공시험용액으로 하고 ,공시
험용액에 대한 시험결과치
를제외한양을시험용액에
대한 시험결과치로한다 .
 다만 ,사용온도가 100℃이
상인 시료의 경우에 있어 그림Ⅰ.(현행과 같음 )
다)병마 개(가스킷)의경우
 ---------------------
----------------------
------ 70℃로---------
----------------------
----------------------
----------------------
----- 70℃를----------
------방치한후침출용액
을추가하여 처음의 액량으
로맞춘 액을 ----------
----------.
 ---------------------
----------- 70℃로----
----------------------
----------------------
----------- 70℃를----
-----------방치한후
침출용액을추가하여 처음
의액량으로맞춘 액을 ---
----------------------
-------------------..
 ----, 통상적인 사용온도
가70℃--------------- 58 -현 행 개정(안)
서물또는 4%초산을 침
출용액으로 하는 경우에는
95℃를유지하면서 30분간
방치 한액을 각각 시험용
액으로 한다 .또한 ,n-헵탄
을침출용액으로 하는 경
우에는 25℃를유지하면서
1시간방치 한액을 시험용
액으로 한다 .---------------------
---------------------
100℃를--------------
방치한후침출용액을추가
하여 처음의 액량으로맞춘 
액을 -----------------
---------------------
---------------------
---------.
나.셀로판제 용출시험용액의 조제
(생략)
다.고무제 용출시험용액의 조제
(생략)나.셀로판제 용출시험용액의 조제
(현행과 같음)
다.고무제 용출시험용액의 조제
(현행과 같음)
라.종이제 또는 가공지제 용출시험
용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 (생략)
2)액체를넣을수없는시료 (액라.종이제 또는 가공지제 용출시험
용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 (현행과 같음 )
2)액체를넣을수없는시료 (액
- 59 -현 행 개정(안)
체를넣을수없는형태로된
기구 ․용기류와 포장류를 말
한다 )
가)표리가동일한 시료의 경우 
 표면적 (양면의 표면적을 합
하여계산한다 )lcm2당2
mL 비율의 침출용액에 시
료를담근 후시계접시로
덮고25℃를유지하면서 10
분간방치 한액을 시험용액
으로 한다 .다만 ,다류봉지
류및커피 여과지는 95℃로
가열한 침출용액에 시료를
담근 후시계접시로덮고
95℃를유지하면서 5분간
방치 한 액을 시험용액으로
한다 .
나)표리가동일치않은 시료
의경우
 식품과 접촉하는 면에 대하
여표면적lcm2당2mL
비율의 침출용액에 접촉시
킨후25℃를 유지하면서
10분간방치 한액을 시험용체를넣을수없는형태로된
기구 ․용기류와 포장류를 말
한다 )
가)표리가동일한 시료의 경우 
 ----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
--------------- 100℃로
----------------------
----------------------
100℃를---------------
방치한후침출용액을추가
하여 처음의 액량으로맞춘 
액을 ------------------
----.
나)표리가동일치않은 시료
의경우
 ----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------- 60 -현 행 개정(안)
액으로 한다 .필요시 그림
Ⅰ의(a)또는 (b)단면용출
기구를 사용하여 시험용액
을조제할 수있다 .다만 ,
다류봉지류 및커피 여과지
는95℃로가열한 침출용액
에시료를담근 후시계접
시로덮고95℃를유지하면
서5분간방치 한액을 시험
용액으로 한다 .----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
--100℃로------------
----------------------
-------- 100℃를------
--------방치한후침출
용액을추가하여 처음의 액
량으로맞춘 액을 -------
-------------.
마.금속제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 60℃로가온한 침출용액을
가득채워 시계접시로덮고
60℃를유지하면서 30분간방
치한액을 시험용액으로 한다 .
 다만 ,사용온도가 100℃이상마.금속제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 70℃로-----------------
-----------------------
70℃를--------------- 방
치한후침출용액을추가하여
처음의 액량으로맞춘 액을 
-----------------------.
 ----- 통상적인 사용온도가
- 61 -현 행 개정(안)
인시료의 경우에 있어서 물,
4%초산 또는 0.5% 구연산용액
을침출용액으로 하는 경우에
는95℃를유지하면서 30분간
방치 한액을 각각 시험용액으
로한다 .
 또한 ,n-헵탄을 침출용액으
로하는 경우에는 25℃를유
지하면서 1시간방치 한액을
시험용액으로 한다 .
2)액체를넣을수없는시료 (액
체를넣을수없는형태로된
기구 ․용기류와 포장류를 말
한다 )
 식품과 접촉하는 면에 대하
여표면적 1cm2당2mL
비율의 60℃로가온한 침출용
액에 접촉시킨후60℃를유
지하면서 30분간방치 한액을 
시험용액으로 한다 .
 다만 ,사용온도가 100℃이상
인시료의 경우에 있어서 물,
4%초산 또는 0.5% 구연산용액70℃-------------------
----------------------
-----------------------
-- 100℃를-------------
방치한후침출용액을추가하
여처음의 액량으로맞춘 액
을------.
 <삭제>
2)액체를넣을수없는시료 (액
체를넣을수없는형태로된
기구 ․용기류와 포장류를 말
한다 )
 -----------------------
-----------------------
----- 70℃로-----------
-------------- 70℃를--
------------- 방치한후
침출용액을추가하여 처음의
액량으로맞춘 액을 -------
-------------.
 ----- 통상적인 사용온도가
70℃-------------------
------------------------ 62 -현 행 개정(안)
을침출용액으로 하는 경우에
는95℃를유지하면서 30분간
방치 한액을 각각 시험용액으
로한다 .
 또한 ,n-헵탄을 침출용액으
로하는 경우에는 25℃를유
지하면서 1시간방치 한액을
시험용액으로 한다 .-----------------------
-- 100℃를-------------
방치한후침출용액을추가하
여처음의 액량으로맞춘 액
을-----.
 <삭 제>
바.목재류 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 60℃로가온한 침출용액을
가득채워 시계접시로덮고
60℃를유지하면서 30분간방
치한액을 시험용액으로 한다 .
 다만 ,사용온도가 100℃이상
인 시료의 경우에는 95℃를
유지하면서 30분간방치 한액
을시험용액으로 한다 .바.목재류 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 70℃로-----------------
-----------------------
70℃를--------------- 방
한후침출용액을추가하여
처음의 액량으로맞춘 액을 -
----------------------.
 ------ 통상적인 사용온도가
70℃------------ 100℃를
--------------- 방치 한후
침출용액을추가하여 처음의
- 63 -현 행 개정(안)
2)액체를넣을수없는시료 (액
체를넣을수없는형태로된
기구 ․용기류와 포장류를 말
한다 )
 식품과 접촉하는 면에 대하
여표면적 1cm2당2mL 비
율의 60℃로가온한 침출용액
에접촉시킨후60℃를유지
하면서 30분간방치 한액을 
시험용액으로 한다 .
 다만 ,사용온도가 100℃이상
인 시료의 경우에는 95℃를
유지하면서 30분간방치 한액
을시험용액으로 한다 .액량으로맞춘 액을 -------
------------------.
2)액체를넣을수없는시료 (액
체를넣을수없는형태로된
기구 ․용기류와 포장류를 말
한다 )
 -----------------------
-----------------------
---- 70℃로------------
------------ 70℃를----
------------- 방치 한후
침출용액을추가하여 처음의
액량으로맞춘 액을 -------
----------------.
 ----- 통상적인 사용온도가
70℃------------ 100℃를
--------------- 방치 한후
침출용액을추가하여 처음의
액량으로맞춘 액을 -------
----------------.
사.유리제 ,도자기제 ,법랑및옹
기류 용출시험용액의 조제
 (생략)사.유리제 ,도자기제 ,법랑및옹
기류 용출시험용액의 조제
 (현행과 같음 )- 64 -현 행 개정(안)
아.전분제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 침출용액을 가득채워 시계
접시로덮고25℃를유지하
면서 10분간방치 한액을 시
험용액으로 한다 .다만 ,열탕
용은 95℃로가열한 침출용
액을 가득채워 시계접시로
덮고95℃를유지하면서 5분
간방치한액을 시험용액으
로한다 .
2)액체를넣을수없는시료 (액
체를넣을수없는형태로된
기구 ․용기류와 포장류를 말
한다 )
 (생략)아.전분제 용출시험용액의 조제
1)액체를넣을수있는 시료 (액
체를넣을수있는 형태로된
기구 ․용기류를 말하며 일반
적인 포장류는 제외한다 )
 -----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
--100℃로-------------
-----------------------
---- 100℃를-----------
--방치 한후침출용액을추
가하여 처음의 액량으로맞춘 
액을 ------------------.
2)액체를넣을수없는시료 (액
체를넣을수없는형태로된
기구 ․용기류와 포장류를 말
한다 )
 (현행과 같음 )
2-7 과망간 산칼륨 소비량 시험법
 (생략)2-7 과망간 산칼륨 소비량 시험법
 (현행과 같음 )
- 65 -현 행 개정(안)
2-8 증발잔류물 시험법
가.(생략)
나.시험용액의 조제
1)합성수지제
별도의 규정이없는한,2-6
재질별 용출시험용액조제에 따
라조제한 액을 시험용액으로
한다 .<신설>
2)∼4)(생략)
다.시험조작
 시험용액 200～300 mL(n- 헵탄
을침출용액으로 한경우에는
시험용액 200～300 mL를가
지형플라스크에취하여감압 
농축 하여 2～6mL로한농축
액과 그플라스크를n-헵탄 5
mL씩으로 2회씻은세액 )를
미리 105℃에서 건조시킨무
게를 알고 있는백금제 ,석영
제또는 유리제의 증발접시에2-8 총용출량 시험법
가.(현행과 같음 )
나.시험용액의 조제
1)합성수지제
-------------------------
-------------------------
-------------------------
---- 다만 ,유지 ,지방성식품 ,
주류 및그밖의모든 식품에
사용되는 기구에 대해서는 침
출용매로 n-헵탄 ,4%초산 및
물을 적용한다 .
2)∼4)(현행과 같음 )
다.시험조작
 -----------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------- 66 -현 행 개정(안)
취하여 수욕상에서 증발건고
한다 .이어서 105℃에서 2시
간건조시킨후데시케이타
중에방냉 한다 .이를 식힌후
칭량하여 증발접시의 전후의
무게차a(mg) 를구하고 다음
식에 따라 증발잔류물의양을
구한다 .
증발잔류물 (mg/L)=(a—b)×1,000
시 험 용 액채취 량(mL)
b:시험용액과 같은양의
침출용액에 대하여얻
은공시험치(mg)
 다만 ,금속제의 경우 물을 침
출용액으로 사용하여얻은증
발잔류물의양이30mg/L 를
초과할때에는 다음의클로로
포름가용물시험에 적합하여야
한다 .
 물을 침출용액으로 사용하여
얻은증발잔류물에 클로로포
름30mL를넣고가온한 다
음여과하여 여액을 미리 10
5℃에서 건조하여 무게를 단
백금제 또는석영 제의 증발접------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
--------- 총용출량을 ----
------.
총용출량 (mg/L)=(a—b)×1,000
시험용액채취량 (mL)
 -----------------------
------------------
---------------
 -----------------------
--------------------- 총
용출량이 ----------------
-----------------------
-----------------------
-----.
 -----------------------
---- 증발건고물에 -------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
- 67 -현 행 개정(안)
시에넣는다 .다시클로로포
름10mL씩으로 2회증발잔
류물을 씻고가온한 다음 여
과하여 여액을 증발접시에 합
하고 수욕상에서 증발 건고한
다.(후단생략)-----------------------
---------------- 증발건고
물을 ------------------
-----------------------
-----------------------
--. (후단현행과 같음 )
2-9 비소 시험법
가.(생략)
나.굿짜 이트 (Gutzeit)법
1)∼3)(생략)
4)시험용액의 조제
가)합성수지제 ,목재류 ,전분제
 물을 침출용액으로 하여 2-6
재질별 용출시험용액의 조제
에따라 조제한 시험용액 10
mL를 사용한다 .다만 ,2-9
비소 시험법 중라항에 따를
경우 시험용액을 증발시켜
10배농축 한액을 사용하여
시험한다 .
나)∼라)(생략)
5)(생략)
다.∼라.(생략)2-9 비소 시험법
가.(현행과 같음 )
나.굿짜 이트 (Gutzeit)법
1)∼3)(현행과 같음 )
4)시험용액의 조제
가)합성수지제 ,목재류 ,전분제
 4%초산을 --------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-------.
나)∼라)(현행과 같음 )
5)(현행과 같음 )
다.∼라.(현행과 같음 )- 68 -현 행 개정(안)
2-10∼2-56 (생략) 2-10∼2-56 (현행과 같음 )
<신설> 2-57 아세트알데히드 시험법
가.분석원리
폴리에틸렌테레프탈레이트에서
용출되는 아세트알데히드를 기
체크로마토그래프로측정한다 .
나.장치
기체크로마토그래프
다.표준용액
1)표준원액
아세트알데히드 60mg을정
밀히달아침출용액에녹여
100 mL로한액을 표준원액
으로 한다 .시험때마다조
제하며 시험과정 중2∼4℃를
유지한다 .
2)표준용액
표준원액 1mL를취하여 100
mL메스플라스크에넣은다
음 침출용액을 가하여 100
mL로한액을 표준용액으로
한다 (아세트알데히드 6μg/mL) .
- 69 -현 행 개정(안)
시험때마다조제하며 시험
과정 중2∼4℃를유지한다 .
라.시험용액의 조제
2-6 재질별 용출시험용액의
조제에 따라 조제한 액을 시
험용액으로 한다 .
마.시험조작
1)기체크로마토그래프측정조건
-칼럼 :PLOTU캐필러리
칼럼 (0.25 mmI.D.
×25m,8μm)또
는이와동등한 것
-칼럼 온도 :40℃에서 2분간
유지하고 분당 2
0℃씩온도를높여
140℃에 도달하도
록한후5분간유
지한다 .다시 분당
20℃씩온도를높
여190℃에도달하
도록 한후5분간
유지한다 . 필요에
따라 적절히 조절
한다 .
-주입부온도 :160℃
-주입방 식:스플릿 리스- 70 -현 행 개정(안)
-검출기 :불꽃이온화검출기
-검출기온도 :180℃
-운반기체 :질소 또는헬륨
(유속 :분당 1mL)
2)정성시험
시험용액 및표준용액 6mL
씩을취하여 각각 20mL 유
리제 바이알에넣고각액에
마그네틱 바를넣고잘밀봉 한
다.밀봉 한각바이알을 70℃
로유지하면서 10분간일정한
속도로교반하여 내부를 안정
화시킨다.각바이알의헤드
스페이스 부분에 가스타이트
주사기를꽂아기체 1mL를
취하여 1)기체크로마토그래
프측정조건에 따라 기체크로
마토그래프를 행하고 ,시험용
액크로마토그램의피크 검출
시간과표준용액크로마토그
램의아세트알데히드의 피크
검출시간이일치하는지 확인
한다 .
3)정량시험
2) 정성시험에서 시험용액
크로마토그램의피크 검출시
- 71 -현 행 개정(안)
간과표준용액크로마토그램
의아세트알데히드 피크 검출
시간이일치할때에는 다음
의시험을 한다 .
2)정성시험에서얻어진시험
결과를 토대로 시험용액크로
마토그램의아세트알데히드의
피크 면적을측정하여 미리 작
성한 검량선을 이용하여 시험
용액 중아세트알데히드의 양
을구한다 .
<검량선의 작성>
표준원액을 단계별로희석 하
고6mL씩을취하여 각각 20
mL 유리제 바이알에넣고각
액에마그네틱 바를넣고잘
밀봉 한다 .밀봉 한각바이알
을70℃로유지하면서 10분간
일정한 속도로교반하여 내부
를안정화시킨다.각바이알
의헤드스페이스 부분에 가스
타이트 주사기를꽂아기체 1
mL를취하여 1)기체크로마
토그래프측정조건에 따라 기
체크로마토그래프를 행하고 ,
얻어진크로마토그램으로부터- 72 -현 행 개정(안)
아세트알데히드 피크 면적을
측정한후이를농도에 대하
여플롯 (plot)하여 검량선을
작성한다 .